Fisica. — Resistenza elettrica e coefficiente di contrazione 

 delle amalgame di bismuto. Nota di G. Vicentini e C. Cattaneo, 

 presentata dal Socio Blaserna. 



« Abbiamo continuato lo studio intrapreso da uno di noi sulla resistenza 

 elettrica delle amalgame al di sopra della loro temperatura di saturazione ('). 

 Oltre alla resistenza elettrica delle amalgame qui considerate, abbiamo deter- 

 minato il valore del rispettivo coefficiente di contrazione alla temperatura di 

 fusione (r) del bismuto, per potere, come nella Nota antecedente, stabilire 

 un confronto fra il valore del coefficiente di variazione della resistenza elet- 

 trica specifica e quello del coefficiente di contrazione stesso. 



« Per quanto si riferisce ai particolari delle esperienze ed al modo di 

 calcolare i numeri che consegniamo in seguito, rimandiamo alla Nota anzi citata. 



« Le amalgame studiate sono tutte concentrate, e furono preparate secondo 

 le seguenti composizioni atomiche: BiHg t0 , BiHg 20 , BiHg 9 , BiHg 4 , BiHg, 

 Bi 4 Hg. Per peso atomico del Bi e del Hg abbiamo impiegati rispettivamente 

 i valori 207 r 5, 199.75. 



« La prima amalgama, BiHg 40 , alla temperatura ordinaria (25° circa) 

 abbandonata in tubo di vetro, mostra alla superficie una parte abbondante 

 pastosa, cristallina. Facendo scorrere l'amalgama lungo il tubo, le pareti di 

 questo rimangono di poi coperte d'uno strato pastoso pure cristallino. — La 

 BiHg 20 mostra maggior copia di parte pastosa; questa anzi rimane quasi 

 tutta nella sua posizione quando si inclina il tubo, nell' interno del quale 

 scorre solo la parte più liquida e più densa. Questi caratteri si accentuano 

 per le amalgame successive. La Bi Hg 4 forma già una massa compatta, dalla 

 quale si separa solo piccola porzione liquida, quando il tubo viene inclinato. 

 La Bi Hg, ancor più compatta della precedente si mostra già solida. La 

 Bi 4 Hg all'atto della solidificazione aumentando di volume, come il bismuto, 

 alla sua superficie forma una protuberanza di amalgama alquanto pastosa. 

 Sembra quindi che la pressione interna della massa solidificante, provochi 

 una separazione di amalgama meno ricca di bismuto. 



a La seguente tabella contiene i risultati delle esperienze. Nella prima 

 colonna sono notate la composizione atomica delle amalgame, e le rispettive 

 temperature di saturazione x . Seguono: la ricchezza percentuale di Bi in peso; 

 le temperature T alle quali furono ricavate dalle curve le resistenze speci- 

 fiche (i ; le differenze fra le resistenze, calcolate q c e quelle trovate q, nonché 

 il rapporto fra queste e le prime. 



0) G. Vicentini, Rendiconti Acc. Lincei, voi. VII, p. 258, 1891. 



